( 510 ) 
rugineux. Ainsi, des cristaux répondant, comme le mica du Vésuve, à la 
formule GRO, 2R?0%, 9SiO?, ne sont plus rayés par la calcite et sont 
cassants dès qu’ils contiennent une forte proportion de sesquioxyde de fer. 
D’autres éléments exercent aussi une grande influence sur ces deux carac- 
tères. En diminuant la proportion de la magnésie, on obtient des silicates 
cristainses plus durs et moins élastiques que le mica. 1ls répondent alors 
à la formule 4RO, 2R°0°, gSiO?, très voisine de celle qu’on assigne au 
chromglimmer. 
» Le défaut d’élasticité des lamelles, toujours constaté sur les cristaux 
très ferrugineux ou très silicatés, tient quelquefois au mélange intime des 
cristaux avec une matière vitreuse dure et cassante. C’est ce qui arrive 
lorsque le lit de fusion ne contient pas une proportion suffisante de sesqui- 
oxyde. La cristallisation du silicate et la solidification sous forme vitreuse 
s’opèrent alors à une température si voisine qu'on obtient toujours une 
masse amorphe cloisonnée par des cristaux lamellaires. Ces lames, débar- 
rassées de la matière vitreuse, sont rayées par la calcite et paraissent aussi 
élastiques que le mica. 
» On peut faciliter la préparation de ces espèces artificielles en 
ajoutant au mélange fluoré environ 10 pour 100 d’arséniate de potasse. 
Les cristaux ne retiennent qu’une faible proportion d'arsenic, si l’on prend 
la précaution de faire agir l'hydrogène sur le silicate pendant qu’il cris- 
tallise. Ce gaz détermine un boursouflement et favorise la formation de 
géodes contenant alors des cristaux verts, bruns ou blancs dont les dimen- 
‘sions peuvent atteindre 2™™ à 3", 
» Nous analyserons dans une prochaine Note le mécanisme de la disso- 
lution de l'hydrogène dans le silicate complexe et fluoré, et le rôle de la 
vapeur d’eau produite aux dépens de P acide arsénique et du sesquioxyde 
de fer. 
» En résumé, on peut préparer par la voie sèche des silicates cristallisés 
contenant de 1 à 2 pour 100 de fluor. Ces silicates peuvent être réunis au 
groupe des micas toutes les fois que leur composition ne s'écarte pas sen- 
siblement de celle qui est assignée aux micas biotites ou aux micas lépido- 
lites. » 
